482 



G. = 3,08. Farbe blassgelb (daher der Name von mppös), Schmilzt leicht 

 v. d. L. zu weissem Email und gibt mit Soda Mangan-Reaction. Fein ge- 

 pulvert in Salzsäure zersetzbar. Besteht aus: 39,36 Phosphorsäure, 21,02 

 Thonerde. 28,07 Kalkerde, 2,14 Manganoxydul, 0,87 Eisenoxydul, 0,20 Mag- 

 nesia, 0,11 ßleioxyd, 4,69 Wasser. Formel: 2 (3CaO . P0 5 ) + 2A1 2 3 . 

 P0 5 + 3H0. — 6) Westanit. Krystalle und strahlige Partien in Pyro- 

 phyllit. H. ~ 2,5. Ziegelroth. V. d. L. unschmelzbar. Säuren ohne Wir- 

 kung. Enthält: 43,44 Kieselsäure, 51,02 Thonerde, 1,30 Eisenoxyd. 4,24 

 Wasser. Formel: 2AI 2 3 . 3Si0 2 -j- HO. 



G. Tschhrmak: über Damourit als Umwandelungs-Product. 

 (A. d. LVIII. Bd. der Silzb. d. k Acad. d* Wissensch. II. Abth. Juni-Heft. 

 Jahrg. 1868.) Man kennt unter den Silicaten eine Reihe dichter Mineralien, 

 die als besondere Gattungen gelten und mit Rücksicht auf ihre eigentüm- 

 liche Bildungsweise als solche angesehen werden können, die aber wesent- 

 lich nichts anderes als dichte Modifikationen anderer im krystallisirten Zu- 

 stande längst bekannter Mineralgattungen sind. So ist der Steatit ein dichter 

 Talk, mancher Pinit ein dichter Kaliglimmer, mancher Agalmatolith ein dichter 

 Pyrophyllit u. s. w. Ahnlich dürfte es sich mit zwei Mineralien verhalten, 

 die schon durch ihre Formbildung auffalleud sind. Das eine stammt aus dem 

 Salzburgischen, bildet breitstenglige Aggregate und einzelne Stengel in einem 

 weissen, mittelkörnigen Quarze, der ausserdem Partien von Braunspath, dun- 

 kelgrünem Chlorit, wenige Blättchen von Kaliglimmer und Körner von Rutil 

 einschliesst, wie diess bei den Quarzlinsen der krystallinischen Schiefer jener 

 Gegend häufig ist. Die Stengel des Minerales haben eine apfelgrüne, wo sie 

 an Kluftflächen anstossen eine lauchgrüne Farbe, Fettglanz, zum Theile Perl- 

 mutterglanz, sie sind stark durchscheinend, mild, weicher als Calcit, härter 

 als Steinsalz, sie bestehen aus einem dichten, stellenweise etwas blättrigen 

 Mineral von mattem, unebenem, zuweilen etwas splittrigem Bruche, ihr äus- 

 seres Ansehen erinnert an Talk und Agalmatolith. Von der Oberfläche liessen 

 sich dünne Schüppchen ablösen, welche bei der optischen Untersuchung 

 zwei um eine auf der Fläche des Blättchens senkrechte negative Mittellinie 

 symmetrisch liegende Axen und einen scheinbaren Axenwinkel von 60—70° 

 ergaben. Die slengligen Aggregate lassen keine schärfere Form erkennen, 

 ausser an den Endigungen, die Seilenkanten sind abgerundet. Die einzeln 

 oder zu zweien vorkommenden Prismen aber haben öfters scharfe Kanten 

 und deutlich ausgebildete Enden. Die Seitenkanten liessen sich mit dem Re- 

 flexionsgoniometer annähernd messen und es wurden für die Neigung m : t 

 Angaben von 72°30 bis 73°30, für e : m hingegen von 156° bis 159°30 er- 

 halten. Diese Winkel stimmen mit» denen des Cyanit m : t = 73°44' und 

 e : m = 159°15' nahe überein, zugleich zeigt die Ausbildung der Formen 

 vollständige Gleichheit mit der des Cyanit, so dass wohl kein Zweifel bleibt, 

 woher die Formen dieses dichten Minerales geerbt sind. Das Eigengewicht 

 ist 2,806. Beim Erhitzen in der Löthrohrflamme wird das durchscheinende 

 Mineral weiss, bläht sich etwas auf, färbt die Flamme schwach gelb und 



